1.制定/改正の別
改正2.産業標準案の書号及び名称規格番号  JIS G3103規格名称 ボイラ及び圧力容器用炭素及びモリブデン鋼鋼板3.主務大臣
経済産業大臣
4.制定・改正の内容等に関する事項
(1)制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】この規格は、中溫から高温で使用されるポイラ及び圧力容器に用いる炭素鋼及びモリブデン鋼の熱間圧延鋼板について規定したものである。対応国際規格であるISO及びASTM規格との整合性向上とともに、その他圧力容器用鋼板JISとの共通改正事項を反映する。 【期待効果】この改正によって、国際規格との一層の整合が図れることから、商取引の適正化、使用者の利便性向上などに寄与することが期待できる。
(2)制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次の通りである。 1)箇条2 (引用規格)引用規格に、JIS G 0201、JIS G 0202、JIS G 0203及びJIS G 0551を追加する。 2)箇条3 (用語及び定義) “用語及び定義”の箇条を追加し、引用規格として、JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を記載する。また、焼入れ(3.1)及び粗粒キルド鋼（3.2)を個別用語定義する。 3) 5.1 （製造方法）取引実績を考慮し、受渡当事者間の協定によって、注文者が粗粒キルド鋼を選択することを追加する。 4) 5.2（熱処理及び熱処理の記号）規定内容の明確化のため、表2（鋼板の熱処理）を追加する。また、注文者による熱間成形加工時の熱処理は、本規格の適用範囲外なので、注記に移す。 5)箇条7（機械的性質）対応国際規格との整合性向上のため、旧規格の表4（機械的性質）の厚さ90mm超え鋼板に対する伸び緩和規定（注b)）を削除する。 6)箇条8 (オーステナイト結晶粒度）、オーステナイト結晶粒度試験(11.3)粗粒キルド鋼の要求事項として、オーステナイト結晶粒度を規定する。また、オーステナイト結晶粒度試験を追加する。 7)箇条15 (注文者によって提示される情報)鋼材JISの共通改正項目として、品質管理及び対応国際規格との整合性向上のため、"注文者によって提示される情報"を追加する。
(3)制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目(コード等一覧参照)ア、イ②欠点があるとする項目に鼓当しないことを確認(コード等一覧参照)確認③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。国が主体的に取り組む分野④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容強制法規技術基準等に引用される規格⑤市場適合性を有している場合の内容⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等(定量的なデータ等)
1.国際標準をJIS化するなどの場合2.関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合3.民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合4.各グループ[生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者]の利便性の向上が図られる場合

次

この規格は，産業標準化法第16条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般社団法人日本鉄鋼連盟（JISF）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS G 3103:2019は改正され，この規格に置き換えられた。なお，金和X年XX月XX日（12か月）までの間は，産業標準化法第30条第１項等の関係条項の規定に基づくJISマーク表示認証において，JIS G 3103:2019を適用してもよい。この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用筑案権に関わる確認について，責任はもたない。 JIS G 3103 : 999
モリブデン鋼鋼板Carbon steel and molybdenum alloy steel plates for boilers and pressure vessels
序文
この規格は，2018年に第４版として発行されたISO 9328-1及びISO 9328-2を基とし，技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属者JAに示す。
道用範囲
1
この規格は，中温から高温で使用されるポイラ及び圧力容器に用いる炭素鋼及びモリプデン鋼の熱間圧延鋼板（以下，鋼板という。）について規定する。注記　この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 ISO 9328-1:2018, Steel flat products for pressure purposes —Technical delivery conditions — Part 1: General requirements ISO 9328-2:2018, 'Steel flat products for pressure purposes—Technical delivery conditions—Part 2: Non- alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties（全体評価：MOD）なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1に基づき，“修正している”ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 JIS G 0201 ...鉄鋼用顔.. (熱処理)... JIS G 0202   鉄鋼用語（試験） JIS G 0203  鉄鋼用語（製品及び品質） JIS G 0320 ...親材の資鋼分析方法JIS G 0321 JIS G 0404   鋼材の一般受渡し条件JIS G 0415 2 G3103 : 9999 三者-00-20221221 JIS G 0551   翔二結晶粒度の顕微鏡試験力法JIS G 3193   熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状 ,  寸法,  質量及びその許容差JIS Z 2241   金属材料引張試験方法JIS Z 2248 ...金属材料曲げ試験方法
用語及び定義
3
この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS.G.0201，JIS.G.0202及びJIS.G.0203による。 3.1旺延のまま制御圧延、熱加工制御又は熱処理（焼ならし、焼なまし、焼入焼居しなど）を行わない状態3.2組立キルドロオニステナイト結晶粒度で粒度番号5以下のキルド鋼
4
種類の配号及び適用厚さ
鋼板の種類は，5種類とし，その種類の記号及び適用厚さは，

S
製造方法及び熱処理
5.1 製造方法
鋼板は，キルド鋼から製造する。また，注文者が粗粒キルド鋼を指定する場合，製造方法は，受渡当事者間の協定による。 5.2
熱処理及び熱処理の配号
熱処理
5.2.1
5.2.1.1 鋼板の熱処理は，
試験片の熱処理は，鋼板から採取した供試材の状態で行い，熱処理後の供試材から試験片を採取する。
5.2.1.3 熱処理の指示
数処理の指示は，次による。 a)注文者は，製造業者が行う鋼板の熱処理の種類，記号及び必要な場合には，試験片の熱処理条件及び回数を指示する。 b)注文者は，義２の注9によって鋼板の熱処理を行う場合，その旨を製造業者に明示し，かつ，製造業者が行う試験片の熱処理条件を指示する。
5.2.2 熱処理の記号
熱処理を示す記号は，次による。熱処理の記号は，表1の種類の記号の末尾に付記する。同じ熱処理を複数回行う場合は，その熱処理の記号の前に回数を付記する。 a)鋼板に焼ならしを行う場合b)鋼板に応力除去焼なましを行う場合c)試験片の熱処理として焼ならしを行う場合d)試験片の熱処理として溶接後熱処理に相当する熱処理を行う場合SR長SB450N ：鋼板に焼ならしを行う場合SB480NSR :鋼板に焼ならしを行い，更に試験片の熱処理として溶接後熱処理に相当する熱処理を行う場合:鋼板に応力除去焼なましを行い，更に試験片の熱処理として焼ならしを行う場合SB480PTN SB480TNSR  :鋼板に焼ならしを行わないで，試験片の熱処理として焼ならし及び溶接後熱処理に相当する熱処理を行う場合SB480TN3SR ：鋼板に焼ならしを行わないで，試験片の熱処理として焼ならし及び３回の溶接後熱処理に相当する熱処理を行う場合
6
化学成分
6.1
港県分析位N P TN G3103 : 9999 三者-00-20221221鋼板は，11.1の試験を行い，その溶鋼分析値は，表3による。

表3一化学成分（滑綱分析値）
6.2 製品分析値
鋼板の製品分析は，注文者の要求がある場合に11.1の試験を行い，その値は，表すによる。 4
( b )受渡当事者間の協定によって，SB450及びSB480については，Moを0.35 %以下としてもよい。受渡当事者間の協定によって，Nbは0.06 %以下，Vは0.11 %以下，Tiは0.05 %以下としてもよい。出り
7     機械的性質
鋼板は，11.2の試験を行い，その降伏点又は耐力，引張強さ，伸び及び曲げ性は，義長による。なお，曲げ性の場合は，曲げ試験片の外側にき裂を生じてはならない。法配…曲げ性の試験の実施については…11.2.1を参照…
6
8
オーステナイト結晶粒度
粗粒キルド鋼の鋼板は，11.3によって試験を行い，オーステナイト結晶粒度は，5以下とする。なお，結晶粒度試験は，受渡当事者間の協定によって，省略してもよい。
9
形状,寸法,質量及びその許容差
鋼板の形状，寸法，質量及びその許容差は，JIS G 3193による。ただし，寸法の許容差は，厚さの許容差は，養6による。 a)幅の許容差は，特に指定のない場合，JIS G 3193の表7 （幅の許容差）の許容差Aによる。 b)長さの許容差は，特に指定のない場合，JIS G 3193の参8 （鋼板の長さの許容差A）による。 c)
する場合のプラス側の許容差は，この表の数値に0.25 mmを加えた値とする。幅5 000 mm以上の場合の許容差は，受渡当事者間の協定による。法²)
10外取
鋼板の外観は，JIS G 3193.の簡象.7.（外観）による。ただし，溶接補修を行う場合は，事前に注文者の承認を得なければならない。
11 比較
11.1 分析試験
分析試験は，次による。一般事項及び溶鎖分析用試料の採り方分析試験の一般事項及び溶鋼分析用試料の採り方は，JIS G a) 0404の簡条8 （化学成分）による。 8 G3103 : 9999 三者-00-20221221 b)  製品分析用試料の採り方製品分析用試料の採り方は，JIS G-0321の簡条4 (製品分析用試料) による。ただし，供試材は，破断後の引張試験片を用いてもよい。 c)分析方法 溶鋼分析方法は，JIS G 0320による。製品分析方法は，JIS G 0321による。
11.2 機械試験
11.2.1 試験一般
機械試験の一般事項は，JIS G 0404の簡条7（一般要求）及び簡条9（機械的性質）による。ただし，供試材の採り方は，JIS G 0404の7.6 （試験片採取条件及び試験片）のA類とする。なお，曲げ試験は，省略してもよいり。ただし，特に注文者の指定がある場合には，試験を行わなければならない。建立。試験は、製造業者の判断によって省略してもよいが、曲げ性は、規定を満足しなければならないことを意味する。
11.2.2 試験片の数
引張試験片及び曲げ試験片の数は，次による。圧延のままの鋼板 同一スラプ又は同一鋼塊から圧延した鋼板を括して試験単位とし、それぞれ1 (19a)個採取する。 b) 熱処理を行った調板同一熱処理条件ごとに, a)は
11.2.3 試験片の採取位置
引張試験片及び曲げ試験片の中心は，幅の縁から幅の1/4又はそれに近い位置とする。引張試験片に10写試験片を用いる場合，試験片の軸は，鋼板の表面から厚さの1/4とする。ただし，厚さの1/4の位置から採れない場合には，それに近い位置とする。
11.2.4 試験片の採取方向
引張試験片及び曲げ試験片の採取方向は，最終圧延方向に直角とする。
11.2.5  試験片
引張試験片及び曲げ試験片は，次による。 a) 引張試験片は，JIS Z 2241の1A号又は10号試験片による。 b)
11.2.6 試験方法
引張試験及び曲げ試験の方法は，次による。引張試験の方法は，JIS Z 2241による。 a) b)....曲げ試験の方法は、JIS Z 2248による。.曲げ角度及び内側半径は、数5による。.
11.3 オーステナイト結晶粒度試験
オーステナイト結晶粒度試験は，次による。 a)供試材は，溶鋼ごとに１個とし，引張試験片に隣接した位置から採取する。試験片の採取は，JIS G 0551の6.1（試験片の採取）による。 b)試験方法は, JIS G 0551の6.3.2 [浸炭粒度試験方法[925  ℃での浸炭によるマッケイドエーン(McQuaid- Ehn）法］による。結晶粒度の評価法は，粒度番号によって評価する方法又は切断法のいずれかによホ。法配.この規格に規定する以外の試験として,受渡当事者間の協定によってJIS G 0560[1], JIS G 0801[2]などの試験が行われることがある。この場合，事前に試験片の採り方，試験方法，合否判定基準などについて，受婆当事者間で協定される。
12
検査は，次による。 a)検査の一般事項は，JIS G 0404による。 b)化学成分は，簡条6に適合しなければならない。 c)機械的性質は，簡条7に適合しなければならない。 d)オーステナイト結晶粒度は，簡条8に適合しなければならない。 e)形状，寸法，質量及びその許容差は，簡条9に適合しなければならない。 f)外親は，簡条10に適合しなければならない。
13 再検査
再検査は，次による。 a)　機械試験で合格とならなかった鋼板は，JIS G 0404の9.8（再試験）によって再試験を行い，合否を決定してもよい。 b) 機械試験で合格とならなかった鋼板は，熱処理又は再熱処理を行った後，改めて試験を行い，合否を決定してもよい。
14
表示
検査に合格した鋼板は，鋼板ごとに次の項目を適切な方法で表示する。ただし，受渡当事者間の協定によって，製品識別が可能な範囲で項目の一部を省略してもよい。 a）種類の記号及び5.2.2の熱処理の記号b) 溶領番号又は検査番号c)寸法。寸法の表示は、JIS G 3193の簡条3 d)製造業者名又はその略号10 G3103 : 9999 三者-00-20221221
15注文者によって提示される情報
注文者は,この規格に規定する事項を適切に指定するために,注文時に少なくとも次の事項を製造業者,加工業者又は中間業者へ提示しなければならない。 a) 種類の記号（表1）熱処理の種類及び記号（5.2） b)寸法（简条9） c)
16
製造業者は，検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は，JIS G 0404の簡象13（報告）による。ただし，注文時に特に指定がない場合，検査文書は，JIS G 0415.0.5.1.（検査証明書3.1)…による。
日本文献
[1] JIS G 0560
[2] JIS G 0801   圧力容器用鋼板の超音波探傷検査方法
G3103 : 9999 三者-00-20221221
注配1箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 ー   削除：対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 ー   追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 ー 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。注記2   JISと国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を, 次に示す。 −  MOD :対応国際規格を修正している。 12